— 57 — 



tienne pas lorsqu il doit servir a imprinter une piece 

 a fond blanc. 



Pour finir ce chapitre , nous ajouterons quelqucs mots 

 au sujet des deux derniers procedes qui peuvent aussi 

 servir a teindre un velours de coton en rouge-orange 

 ou a ('impression de la meme etoffe. 



Le mordancage se fait de meme que si Ton voulait 

 suivre le premier procede ; raais une fois que les 

 pieces ont cte bien sechees sur mordant, au lieu de 

 les mettre en contact avec le bain colorant , on les 

 passe dans un bain alcalin chauffe a une trentaine de 

 degres , on les y laisse sojourner pendant une demi- 

 heure afin que le bi-chlorure ait le temps de se de- 

 composer, on les porte a la riviere pour les rincer , 

 on les passe dans le bain d'iodure de potassium sa- 

 ture de bi-iodure de mercure acidule ou dans celui 

 d'acide iohydrique ehauffes a 30' environ , et on fmit 

 par les bien rincer et par les faire secher. 



Pour teindre une piece bien unie ou pour riniprimer 

 bien regulierement , les deux derniers procedes , quoi- 

 que un peu plus compliques , l'emportent probablement 

 sur le premier. lis offrent cependant un inconvenient ; 

 pour obtenir la meme intensite de teinte, on est oblige 

 d'employer des mordants plus concentres , parce qu'il 

 s'en perd une portion dans le bain alcalin. 



Avant d'en venir a Tiodure de plomb , disons encore 

 un mot sur les etoffes de coton teintes ou imprimees au 

 bi-iodure de mercure. Nous ne parlons que des etoffes 

 de coton , parce que les essais faits sur celles de soie 

 et de laine ont ete pour nous sans resultats satisfaisants. 



La couleur rouge-orange de ces etoffes peut efcre 

 consideree com me asscz solide, puisqu'elle rcsiste atix 



